Способ нанесения антипригарного покрытия на защитную колбу устройства для лазерного облучения сосудов и полых органов
световод, антипригарное покрытие, политетрафторэтилен
Устройство для лазерного облучения сосудов и полых органов относится к медицинским изделиям.
Рабочая часть устройства для лазерного облучения сосудов и полых органов состоит из оптической сердцевины (1), покрытой оптической оболочкой (2) и защитной полимерной оболочкой (3), диффузора (4), защитной колбы, выполненной из оптически прозрачного инертного материала (5), покрытой антипригарным слоем (6).
Лазерное излучение, проходя сквозь защитный колпачок, воздействует на ткани, вызывая в них необратимые повреждения. Поэтому покрытие, нанесенное на защитную колбу, наравне с антипригарностью должно обладать и прозрачностью для лазерного излучения.
Техническим результатом предлагаемого изобретения является получение прозрачного, антипригарного, прочного, термостойкого, равномерного и однородного покрытия на защитной колбе устройства для лазерного облучения сосудов и полых органов.
План нанесения покрытия!
1. Активация поверхности кварцевой защитной колбы методом пескоструйной обработки мелким песком или травлением. В результате данной процедуры толщина колбы уменьшается на 3-5 микрон, поверхность из прозрачной становится матовой за счет образования углублений, преломляющих и отражающих свет (7). После активации кварцевые защитные колбы промываются чистой фильтрованной водой и высушиваются.
2. Подготовка состава для нанесения антипригарного покрытия:
В качестве антипригарного покрытия используется смесь водной суспензии политетрафторэтилена и кремнезоля: на 70 мл суспензии политетрафторэтилена добавляют 30 мл кремнезоля. В составе отсутствуют примеси, цвет состава получается белесоватый.
3. Нанесение и полимеризация покрытия:
Защитные кварцевые колбы с активированной поверхностью устанавливаются плотно на спицы для исключения попадания состава внутрь колбы и для их вращения на спицах. Колбы нагреваются до 50-550 С и вращаются со скоростью 3 оборота в секунду. Непосредственно перед нанесением антипригарный состав взбалтывается в течение 10 секунд, наносится на нагретые и вращающиеся колбы методом распыления. Толщина покрытия колеблется в пределах 17-23 микрон. Расчет толщины покрытия производится из слоя, необходимого для заполнения дефекта, вызванного активацией поверхности защитной колбы (8), и минимального слоя, необходимого для достижения антипригарных свойств (9).
За счет вращения колб состав ложится на поверхность колб равномерно, а за счет нагрева колб вода из состава мгновенно испарятся, образуя на поверхности осадок из политетрафторэтилена и мицелл аморфного кремнезема, что исключает стекание состава и исключает неравномерность состава на поверхности колбы. 
Полимеризация состава на поверхности колбы: при нагреве кварцевой колбы до 4000 С и выдержке 15 минут смесь мицелл аморфного кремнезема и политетрафторэтилена  заполняет дефекты на поверхности защитной колбы (8), образовавшиеся при активации поверхности, возвращая колбе оптическую прозрачность, а также образуют минимально достаточный слой для создания антипригарных свойств (9).
Коэффициент термического расширения кремнезоля идентичен кварцу, поэтому покрытие устойчиво к повреждениям при работе устройства.
После остывания колбы с готовым антипригарным слоем полируются.
Антипригарность покрытия достигается политетрафторэтиленом - белесоватым, почти прозрачным синтетическим материалом, физиологически инертным, не изменяющимся в воде и других жидкостях (в том числе и крови), имеющим очень низкую степень адгезии и поверхностного натяжения.
Прозрачность достигается отсутствием в составе дополнительных примесей, толщиной покрытия до 23 микрон.
Прочность покрытия достигается наличием в составе кремнезоля, усиливающего адгезию политетрафторэтилена к поверхности защитной кварцевой колбы. 
Равномерность и однородность покрытия достигается за счет предварительного нагрева и вращения кварцевой защитной колбы.
Область применения - хирургия и сердечно-сосудистая хирургия. Потенциальные потребители продукта - частные и государственные медицинские организации. Световод будет использован в лечении пациентов с варикозной болезнью вен нижних конечностей.
Ришал
Агаларов
Мамедович
генеральный директор
Кандидат медицинских наук
Отсутствует
-
-
РОССИЯ
Ришал
Агаларов Р. М.
Мамедович
генеральный директор
РОССИЯ
76.13.33
Медицинское оборудование
76.13.23
Медицинские комплексы, системы и приборы для аналитических исследований
03.03.OP
MEDICINE, LEGAL
Андрей
Логинов
Анатольевич
изучение световода с антипригарным покрытием
РОССИЯ
Ришал
Агаларов
Мамедович
разработка и изучение световода с антипригарным покрытием, написание патента
РОССИЯ
Константин
Мазайшвили
Витальевич
разработка световода с антипригарным покрытием, научное руководство проектом
РОССИЯ
ФОНД СОДЕЙСТВИЯ ИННОВАЦИЯМ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ФОНД СОДЕЙСТВИЯ РАЗВИТИЮ МАЛЫХ ФОРМ ПРЕДПРИЯТИЙ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ СФЕРЕ"
1027739479734
Организация
Федеральное государственное бюджетное учреждение "Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере"
Федеральные государственные бюджетные учреждения
ООО "АГАЛАРОВ Р.М."
Общество с ограниченной ответственностью "АГАЛАРОВ Р.М."
1208600006097
Организация
Организации, учрежденные юридическими лицами или гражданами, или юридическими лицами и гражданами совместно
Общества с ограниченной ответственностью